— 426 — 



CaS0 4 ; invece quello qui descritto ha una lacuna di miscibilità allo stato 

 liquido tra 73 % e 82,6 % Na 2 S0 4 , alla temperatura di 949°, con la mas- 

 sima fermata alla concentrazione 75,8 corrispondente al composto 3Na s S0 4 . 

 CaS0 4 . Inoltre presenta una fermata eutectica a partire dal punto 57,8 

 Na 2 S0 4 verso il solfato di calcio ; per la cui decomponibilità gli ultimi punti 

 di questa retta non si son potuti determinare. Anzi è da notare che le masse 

 fuse che contenevano 19,4% e 20% Na 2 S0 4 alla temperatura di 917° pre- 

 sentavano solo un rallentamento, invece quelle più ricche in Na 2 S0 4 un vero 

 punto di fermata, la cui durata si faceva sempre più notevole fino a rag- 

 giungere un massimo alla concentrazione 51 °/ 0 Na 2 S0 4 . 



Quando si aggiunge CaS0 4 a Na 2 S0 4 il punto di fusione del miscuglio 

 si innalza in principio, il che è in apparizione con la legge generale e fa 

 pensare a sostanze isomorfe; però dopo raggiunta la massima temperatura 

 la curva riprende l'andamento comune. 



Dunque la curva di fusione di questo sistema rivela sicuramente l'esi- 

 stenza di uq composto corrispondente alla concentrazione 75,8 % Na 2 S0 4 , 

 3Na 2 S0 4 . CaSO t . 



11 fatto però che sulla curva di fusione non siano apparsi fenomeni ter- 

 mici tali da rivelare la formazione degli altri solfati doppi possibili, non 

 esclude che essi possano formarsi allo stato solido a mano a mano che la 

 temperatura si abbassa. Grinsberg nel suo lavoro ha potuto dimostrare che 

 allo stato solido vi è formazione della vantoffite 3Na 2 S0 4 . Mg S0 4 e dell'astra- 

 canite anidra Na 2 S0 4 Mg S0 4 , non ostante che sulla curva di fusione non 

 apparisse alcuna discontinuità. Ma egli aveva osservato sulle curve di con- 

 gelamento fenomeni, che noi non abbiamo potuto notare nel nostro sistema 

 sia per le condizioni sperimentali, sia forse per la loro esiguità. 



Ma abbiamo osservati fatti che potrebbero far supporre come le condi- 

 zioni nelle quali si svolge l'analisi termica potrebbero essere anche quelle 

 di formazione dei solfati doppi non apparsi. Se si misurano le durate delle 

 fermate eutectiche risulta che esse hanno un massimo alla concentrazione 

 51 % Na 2 S0 4 e uno dei minimi poco al di là della concentrazione 19,4% 

 Na 2 S0 4 ; e se si considera che i punti di cristallizzazione iniziale delle masse 

 fuse estreme sono a 1150°-1155°, mentre dovrebbero essere a circa 1200°, 

 si conclude che probabilmente sulla curva di fusione apparirebbe un gomito 

 alla concentrazione 83% CaS0 4 corrispondente al solfato doppio pentacal- 

 cico, il quale è stato ottenuto già per altra via. Ma ciò sicuramente non si 

 può affermare, non essendosi potuto andare oltre la concentrazione accennata 

 per la decomponibilità di Ca S0 4 . 



Inoltre la massa fusa 51% Na 2 S0 4 (minimo sulla curva di fusione), 

 che corrisponde alla composizione della glauberite, Na, S0 4 . Ca S0 4 , ha una 

 curva di raffreddamento completamente identica a quella di questo solfato 

 doppio ottenuto artificialmente secondo le norme di van't Hoff (1. c.) ed ha 

 peso specifico 2,748, mentre di essa Groth dà 2,77. 



